**********************************************************************************************************************************
W4-E - Einschaliges Mauerwerk, Feuchte- (und salzbelastet)
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur nachträglichen Sockelabdichtung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die DIN 18533 gilt nicht für die nachträgliche
Abdichtung in der Bauwerkserhaltung oder
Baudenkmalpflege. Für die Ausführung können
allerdings Verfahren aus dieser Norm angewandt
werden.

Die Verfahren und Hinweise der WTA Merkblätter
(Referat 4 Mauerwerk / Bauwerksabdichtung)
insbesondere  Merkblatt E-4-9 "Instandsetzen von 
Gebäude- und Bauteilsockeln" sind zu
berücksichtigen.

Im Bereich der Bauwerksabdichtung ist eine
Weiterentwicklung der Abdichtungsstoffe und der
Ausführungstechniken festzustellen, dem die
Normung der Bauweisen nur verzögert folgt. Gemäß
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB) Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) -
Abdichtungsarbeiten können nach Punkt 0.3
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
geregelt werden.Abweichungen von Produkten und 
Anwendung sind-eindeutig und -im Einzelnen
in der Leistungsbeschreibung aufzuführen.
Die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
beschriebene Ausführung ist gemäß den VOB Teil C
gesondert mit dem Bauherrn zu vereinbaren.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten Sockel
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Freilegen der Wände.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Außenwände bis zu einer 
Tiefe von ____ m bzw. bis zur Unterkante 
Bodenplatte ausheben.
Bodenaushub im 
ausreichendem Abstand 
lagern bzw. abzufahren.

Einheit: m3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002002 Altputz entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altputz von den zu sanierenden 
Flächen vollständig entfernen.
Anfallenden Bauschutt in 
Container verladen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Schadhafte Fugen ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schadhafte Fugen ca. 2 cm tief ausräumen.
Anfallenden Bauschutt in Container verladen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Waagerechte Dichtungsbahn
zurückschneiden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhandene Mauersperrbahn 
in der waagerechten Fuge
zurückschneiden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002005 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002006 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Nachträgliche Sockelabdichtung (W4-E)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003001 Immobilisierung von Sulfaten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulfathaltiges Mauerwerk durch das Auftragen von
Remmers Sulfatex LQ behandeln.

Material abschnittsweise, drucklos und 
nebelfrei im Flutverfahren auftragen.
Vorgang solange wiederholen (nass in nass) bis keine 
weitere Materialaufnahme mehr festzustellen ist.

Nachfolgende Grundierung mit Salt IH 
frühestens nach 2 - 3 Stunden auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5-1,0 kg/m², je nach Untergrund
Remmers Sulfatex LQ <0663>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003002 Temporäre Mauersalzverkapselung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprägnierung der vorbereiteten Wandflächen
mit der lösemittelfreien, porenverengenden und festigenden Spezialgrundierung zur Immobilisierung von Mauersalzen mit
Remmers Salt IH.

Material abschnittsweise, drucklos und nebelfrei 
im Flutverfahren auftragen.
Vorgang solange wiederholen (nass in nass) bis 
keine weitere Materialaufnahme mehr
festzustellen ist.

Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb der Reaktionszeit - ausführen.
Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren Flächen abschnittweise vorgehen.

Produkt / Verbrauch:
je nach Untergrund ca. 0,5 -0,6 kg/m² Remmers Salt IH <0674>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP Sulfatex.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
Grundierung auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Untergrundegalisierung ganzflächig
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzflächige Untergrundegalisierung 
mit dem mineralischen Dichtspachtel 
mit hohem Sulfatwiderstand,
Remmers WP DS Levell.

Angemischtes Material im Spachtelverfahren
in die frische Haftbrücke applizieren.
Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Mineralische Dichtungskehle herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einem Radius
von ca. 4 bis 6 cm aus dem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
mineralischen Mörtel, Remmers WP DS Levell,
herstellen.

Angemischten Mörtel mittels geeignetem
Werkzeug frisch in frisch in den Hinterfeuchtungs-
schutz / Haftbrücke einbringen und mittels Remmers 
Profilkelle Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Sockelabdichtung mit sulfatbeständiger, mineralischer Dichtungsschlämme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung aus der sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme 
(MDS, geprüft nach PG-MDS und WTA zertifiziert), 
Remmers WP Sufatex, im Sockelbereich
auftragen.

Die Abdichtung ist von > 20 cm unter Gelände
bis > 30 cm über Gelände, bzw. 
die Bohrlochreihe/HZ-Sperre zu führen.

Angemischtes Material mehrlagig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. 
Mindestschichtdicke > 2 mm, bzw. je nach 
Wassereinwirkung, gemäß Angaben 
Technisches Merkblatt.

Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm
Remmers WP Sulfatex <0430>

Produkt / Verbrauch:
Ca. 3,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
004 Sockelputz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
004001 Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke aus dem WTA-zertifizierten
Vorspritzmörtel mit hohem Sulfatwiderstand, 
Remmers SP Prep auf dem saugfähigen, 
vorbereiteten Untergrund herstellen.

Angemischten Mörtel 
halbdeckend auf den Untergrund auftragen,
feucht halten und mind. 2 Tage 
erhärten lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 3-4 kg/m² 
Remmers SP Prep <0400>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
004002 Salzspeichernden Porengrundputz (SP Levell) auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundputz aus dem wasserdampfdiffusionsoffenen, 
kapillaraktiven, hoch salzspeichernden und
WTA-zertifizierten Porengrundputz 
Remmers SP Levell herstellen.
Schichtdicke d = ____ cm

Angemischtes Material von Hand oder 
mit geeigneter Maschinentechnik auf 
den vorbereiteten Untergrund aufbringen 
und mit Kartätsche abziehen.
Die Schichtdicke muss mind. 10 mm betragen.
Für weiteren Putzauftrag Oberfläche nach dem
Ansteifenmittels Putzkamm waagerecht aufrauen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 9,5 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke
Remmers SP Levell <0401>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004003 Sanierputzauftrag außen (SP Top SR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberputz aus dem 
wasserdampfdiffusionsoffenen, 
porenhydrophoben, WTA-zertifizierten
Sanierputz Remmers SP Top SR 
herstellen. Im oberen Drittel 
des Putzes das E-Glas
Armierungsgewebe Remmers
Tex 6,5/100 einbetten.
Schichtdicke d = ____ cm

Angemischtes Material von Hand oder 
mit geeigneter Maschinentechnik auf 
den vorbereiteten Untergrund aufbringen 
und mit dem Richtscheit abziehen.
Schichtdicke einlagig 15-30 mm.
Nach Ansteifen mit dem Schwammbrett ab-
reiben. Die Schichtdicke muss 
mind. 2,0 cm betragen.
Soll eine Glätte- oder Dekorschicht aufge-
bracht werden, ist die Oberfläche nach dem 
Ansteifen mit dem Gitterrabot aufzurauen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 10,5 kg/m² je cm Schichtdicke
Remmers SP Top SR <0416>

bei ___ cm Schichtdicke:
___ kg/m² Remmers SP Top SR <0416>
Ca. 1,1 m²/m² 
Remmers Tex 6,5/100 <0236>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004004 Beschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorbereitete, trockene Flächen mit
Remmers Color LA
einer gebrauchsfertigen, neutralen, lösemittelfreien
Siliconharz-Emulsionsfarbe beschichten. 

Anzahl der Arbeitsgänge:______
Farbton nach Farbtonkollektion des Herstellers:__________

Material mit geeignetem Werkzeug 
durch Streichen, Rollen oder Spritzen
ggf. in mehreren Arbeitsgängen aufbringen.

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,2 - 0,25 l/m² je Arbeitsgang 
<6400> Remmers Color LA weiß 
<6430> Remmers Color LA nach Farbtonkollektion

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004005 Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
vollständiger Durchtrocknung der
Abdichtung anbauen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
einhalten.

Produkte / Verbrauch:
1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
005 Vorarbeiten (Innen)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005001 Altputz bis ca. 80 cm über
Feuchtigkeits-/Schadensrand entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altputz mit der Mörtelgruppe______
bis min. 80 cm über Feuchtigkeits-/
Schadensrand entfernen.
Anfallenden Bauschutt in 
Container verladen und abfahren.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005002 Schadhafte Fugen ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schadhafte Fugen ca. 2 cm tief ausräumen.
Anfallenden Bauschutt in Container verladen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005003 Estrich im Wandanschluss entfernen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estrich d = _______ cm im Wandan-
schluss ca. 30 cm breit entfernen.
Bauschutt in Container laden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005004 Nut im Wand-Sohlenanschluss
schwalbenschwanzförmig ausstemmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nut (ca. 4 x 4 cm) im Wand-Sohlen-Anschluss 
mittels geeignetem Werkzeug  
schwalbenschwanzförmig ausstemmen.

Einheit: m
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
006 Nachträgliche HZ-Sperre cremeförmig
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006001 Bohrlöcher herstellen, einreihig (horizontal)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 12 mm 
in einem Abstand von maximal 12 cm
einreihig bohren. 

Bohrung bis ca. 5 cm vor Wandende ausführen.
Wände mit einer Dicke > 0,6 m ggf.
beidseitig anbohren.

Vorgesehene Einbauhöhe: _________cm über 
OK Bodenplatte

Mauerwerksdicke:_____________cm

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006002 Bohrlöcher reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrkanal mittels ölfreier Druckluft
ausblasen.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006003 Bohrkanal mit schnell wirkender 
Silancreme befüllen (Kiesol C+)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrkanal im drucklosen Injektionsverfahren 
mit der lösemittelfreien, hydrophobierenden,
schnell wirkenden und WTA-zertifizierten
Injektionscreme auf Silan-Basis, 
Remmers Kiesol C+, befüllen.

Bohrkanal mittels geeignetem Injektionsgerät 
einmalig mit der Injektionscreme befüllen.
Die letzten 2 cm des Bohrkanals nicht mit
Creme füllen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig von Bohrlochdurchmesser und Mauerwerksdicke, vgl. Angaben im Technischen Merkblatt.
Ca. 0,35 l/m bei 36 cm Wanddicke
Remmers Kiesol C+ <0743>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006004 Bohrkanal oberflächig schließen (WP DS Levell)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrkanal nach der Befüllung 
oberflächig mit dem wasserdichtem,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
mineralischem Mörtel, 
Remmers WP DS Levell, 
verschließen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 kg / Meter Bohrlochreihe  
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
007 Flankierende Maßnahmen (Innen)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007001 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007002 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
grundieren. Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007003 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP Sulfatex.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
Grundierung auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007004 Untergrundegalisierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen so wie Fehlstellen
oder Ausbrüche > 5 mm 
mit dem mineralischem, 
wasserdichten Mörtel, Remmers
WP DS Levell, verschließen.

Angemischtes Material im Spachtelverfahren
in die frische Haftbrücke applizieren.
Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007005 Mineralische Dichtungskehle herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einem Radius
von ca. 4 bis 6 cm aus dem wasserdichten,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
mineralischen Mörtel, Remmers WP DS Levell,
herstellen.

Angemischten Mörtel mittels geeignetem
Werkzeug frisch in frisch in den Hinterfeuchtungs-
schutz / Haftbrücke einbringen und mittels Remmers 
Profilkelle Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007006 Haftbrücke auf nicht saugendem
Untergrund herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke aus der mineralischen 
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nach PG-MDS und WTA zertifiziert), 
Remmers WP Sufatex und dem 
WTA-zertifizierten Vorspritzmörtel
mit hohem Sulfatwiderstand
Remmers SP Prep 
auf der getrockneten 
Innenabdichtung herstellen.

Nach Trocknung der letzten Abdichtungslage, 
spätestens am nächsten Tag, Dichtungsschlämme
aufstreichen und frisch in frisch 
Vorspritzmörtel volldeckend einwerfen.

Bei längeren Wartezeiten Haftverbund mit 
Remmers ZM HF basic verbessern.
 
Putzauftrag nach 2-4 Tagen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²  
Remmers WP Sulfatex <0430>
Volldeckend ca. 4-6 kg/m² 
Remmers SP Prep <0400>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007007 Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke aus dem WTA-zertifizierten
Vorspritzmörtel mit hohem Sulfatwiderstand, 
Remmers SP Prep auf dem saugfähigen, 
vorbereiteten Untergrund herstellen.

Angemischten Mörtel 
halbdeckend auf den Untergrund auftragen,
feucht halten und mind. 2 Tage 
erhärten lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 3-4 kg/m² 
Remmers SP Prep <0400>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007008 Sanierputzauftrag (SP Top White)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberputz aus dem faserverstärktem,
wasserdampfdiffusionsoffenen, 
porenhydrophoben, WTA-zertifizierten
Sanierputz, Remmers SP Top White, 
herstellen.
Schichtdicke d = ____ cm

Angemischtes Material von Hand oder 
mit geeigneter Maschinentechnik auf 
den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
Oberfläche mit Kartätsche abziehen.
Schichtdicke einlagig 15-30 mm.

Nach Ansteifen mit dem Schwammbrett ab-
reiben. Soll eine Glätte- oder Dekorschicht aufge-
bracht werden, ist die Oberfläche 
mit dem Gitterrabot aufzurauen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² je cm Schichtdicke
Remmers SP Top White <0402>

bei ___ cm Schichtdicke:
___ kg/m² Remmers SP Top White <0402>

Einheit: m2